3G2 MÉMOIRE Stili I.ES ÉCLATEMEiVTS DES CANONS , ETC. 



» dcnsité correspondantc , et que le caraclèi'e de la fraclure en est 

 » dépendant; on en déduit la conséquence qu'il est capable dune grande 

 )i force et d'une grande durée. 



)) o° Caractère de la ruptuve. — Pour un ceil expérimenlé, un des 

 » meilleurs indices de la bonne qualité du melai est fourni par le carac- 

 )) tère de la fracture , et dans l'absence à'autres épreuves cet indice 

 » peut aider beaucoup. 



)) G. Exceptions à la relation generale entre la force et la densité. 

 )) — Quoiqu'en general il paraisse exister une étroite relation entre la 

 )) densité et la ténacité de la fonte de fer^ un désaccord cependant a 

 » été trouvé. Il y a des cas pour lescjuels une densité moyenne etait 

 » accompagnée d'un haut degré de ténacité; et par contre dans d'autres 

 » on a trouvé une faible densité accompagnée d'une grande force ; 

 « cependant dans ce dernier cas la ténacité n'est jamais fort élevée. 



» 7° Résistance à la force d écrasement. — Dans les cas semblables 

 » aux précédents , lorsque la relation ordinaire n'existe pas entre la 

 « densité et la ténacité , j ai pansé que la faculté du metal à resister 

 )) à une force décrasement, pourrait étre avantageusement expérimentée. 

 » Ainsi j ai fait à la machine des épreuves une addition telle , qu'une 

 » moitié du cylindre d'essai (qui a déjà subi l'épreuve de la ténacité) 

 « serait maintenue dans sa position pendant qu'on lui appliquerait la 

 « force d'écrasement suivant la direction de son axe. La relation de 

 « cette force avec la ténacité et la densité, et par conséquent sa relation 

 » avec la durée du canon, po-urra fournir des d'ónnées ultérieurement 

 )) utiles. Le petit nombre d'essais , que j'ai encore pu faire de cette 

 » facon, sont suffisants pour faire voir que cette addition à la machine 

 » répond parfaitement à robjet pour lequel elle a été fai te. 



» 8° Epreuve a Vexchs avec la poudre. — Au 4*^ article du programme 

 » des expériences il a été propose de soumettre quelqu'un des canons à 

 )) l'épreuve extrème avec la poudre et avec la pression hydrostatique. 

 » Les résultats de l'épreuve du tir qu'on a exécutée, ont vérifié suffi- 

 » samment ceux obtenus des autres épreuves. 



» 9° Epreuve à la pression hjdrostatique. — Cette épreuve fut 

 » appliquée avec succès dans les seuls cas de l'épreuve extrème. A un 

 » degré moderò de pression, c'est-à-dire de 3 ou 4ooo livres par ponce 

 » carré (21 à 28 kilogrammes par millimètre carré) , cette épreuve peut 

 » ètre utile pour découvrir les porosités et les cavitcs -du metal (Extrail 



